1074 



Kristallo (Fliissigr Krist;illr) 



Kristalle. 



Fliissige Kristalle. 



1. Definition. '2. Geschichtliches. o. Clic- 

 mische Reinhoit, Zusammensetzung nnd Kon- 

 stitntion. Ansichten von (^iiinrkc. Tammann, 

 Ncinst. Untersuchungen Vorliindors. 4. Phy- 

 sikalische Eigenschaften dcr kristnllinischen 

 Fliissigkeiten. 5. Form and optisehes Verhalten 

 der fliissigen Kristallc. 6. Verschiedene An- 

 schauungen. 



1. Definition. Fliissige Kristalle sind 

 chemiseh homogene reine Stoffe, die in einem 

 bestimmten Temperaturintervall Eigen- 

 schaften einer Fltissigkeit, den Mangel einer 

 filektrizitatsgrenze, mit Eigenschaften eines 

 Kristalls, namlich mit der Fahigkeit, in ihrer 

 Losung zu wachsen. und, wenn sie nicht 

 regular sind, mit Doppelbrechung, ver- 

 binden. Mit Riicksicht auf diese Eigen- 

 schaften sind die Korper flieBende Kristalle, 

 flieBend-weiche Kristalle, fliissige Kristalle, 

 kristallinische Fliissigkeiten, doppelbrechende 

 Fliissigkeit, anisotrope Fliissigkeiten, kristal- 

 linisch-fliissige Substanzen, und, mit Riick- 

 sicht auf eigenartige Bewegungserscheinungen, 

 scheinbar lebende Kristalle genannt worden. 

 Der Ausdrnck fliissige Kristalle gilt fiir die 

 Einzelfonnen, die der kristallinischen Fliis- 

 sigkeiten fiir ihre Aggregate. 



2. Geschichtliches. Die fliissigen Kristalle 

 als solche sind von 0. L eh in ami entdeckt 

 worden; seine erste Abhandlnng ,,iiber 

 flieBende Kristalle" 1st i. J. 1889 erschienen, 

 ihr folgte i. J. 1890 eine solche ,,iiber tropfbar 

 fliissige Kristalle" und ,,iiber kristallinische 

 Fliissigkeiten". Den AnstoB zu der erst- 

 genannten Veroffentlichung gab das Benzoat 

 des Cholesteryls, das F. Reinitzer an Len- 

 in ami eingeschickt hatte und an dem schon 

 Reinitzer auffallendes. sich scheinbar wider- 

 sprechendes Verhalten beobachtet hatte, da6 

 namlich die Substanz gewisserinaBen zwei 

 Schmelzpunkte zeigt, indeni sie bei 145,5 

 zunachst zu einer triiben, jedoch vollig 

 fliissigen Fliissigkeit schmilzt, die bei 

 178,5 plo'tzlich vollig klar wird. Beim Ab- 

 kiihlen tritt zunachst eine violette und blaue 

 Farbenerscheinung auf, die aber rasch ver- 

 sclrvvindet, worauf die Masse milchig triibe. 

 abcr fliissig bleibt; danach erst erstarrt 

 die Substanz bei weiter fallender Temperatur 

 zu einer weiBen, kristallinischen Masse. 

 Durch mikroskopische Untersuchung hat 

 Reinitzer weiter festgestellt, daB beim 

 Schmelzen der i'esten Substanz zur triiben 

 Fliissigkeit die Triibung nicht durch ausge- 

 schicdiMie Kristalle, sondoni durch eine 

 Fliissigkeit bc\\irkt werde, welche in der 

 geschmolzenen Masse olige Streifen bildet 

 und bei trekreu/ten Nikols hell erscheint 

 (Fig. 1). 



0. Lehman n bestjitigte die Beobachtung 

 von Reinitzer und stellte fest, daB die 

 riilselhai'te, dem Temperaturintervall 145 

 bis 178,5 entsprechende Modifikation des 

 Cholesterylbenzoats wirklich eine kristalli- 

 sierte, vollig einheitliche, enantiotrope 



1 Fig. 1. Cholesterylbenzoat, verunreinigt, ein 

 i Brei doppelbrechender, fliissiger Kristallraasse 

 mit ,,oligen' ; Streifen. 



Modifikation sei, daB es doppelbrechende 

 Ivristalle seien, deren Aggregatzustand 

 aber dem Fliissigkeitszustand so nahe 

 steht, daB sie nicht imstande sind, auch nur 



i der Einwirkung des eigenen Gewichts Wider- 

 stand zu leisten, sondern wie Syrup oder 

 fliissiger Guinmi zerflieBen: sie flieBen mit 



! der Fliissigkeit, als ob sie nur optisch aniso- 



I trope Teile dieser selbst \varen. Von dem 

 bis dahin Bekannten war ilineii nur etwa 

 die regulare Modifikation von Jodsilber an 

 die Seite zu stellen, deren Kristalle nach 

 friiheren Untersuchungen Lehmanns wachs- 



j artige Konsistenz haben. Die Kristalle 

 von dieser Beschaffenheit nannte Lehmann 

 flieBende Kristalle. 



Bei diesen war es noch zweifelhaft, ob sie 

 eine nieBbare Elastizitatsgrenze besitzen: 

 eine solche fehlt vollstandig nach Lehmanns 

 weiteren Beobachtungen den von L. Gatter- 

 mann darges tell ten Praparaten des Azoxy- 

 phenetol und Azoxyanisol; das erstere ist in 

 dem Temperaturintervall von 134 bis 165, 

 das andere von 116 bis 134 vollig fliissig und 

 doch stark doppelbrechend, auf ihren Zu- 

 stand bezieht sich der Titel der Abhandlung 

 tropfbarfliissige Kristalle. 



